D 'TAODNAN RE TS TT rt 603 
Nous sommes également parvenus à l’obtenir pur en 
traitant par l'alcool le résidu de sa dissolution évaporée 
à siccité par une chaleur très-ménagée; le muriate de 
fer se dissout en totalité, et le muriate du nouveau 
métal reste sous la forme d’une poudre rouge, qu’on 
peut ensuite décomposer par une calcination légère dans 
un creuset d’argent ou de platine. Cependant nous devons 
avouer qu’une portion de ce muriate se dissout dans 
l’alcool en même temps que celui de fer, et que sous 
ce rapport, cette méthode n’est pas aussi commode que 
les Arense 
Propriété du nouveau métal pur. 
H. Ce métal est blanc à peu près comme Île platine; 
il est fragile et peut être facilement pulvérisé. C’est sans 
doute par cette propriété qu’il communique au platine, 
qui en est toujours plus ou moins mélangé, lorsqu'il 
a été préparé de les procédés ordinaires, la dureté 
et la roideur qu’on lui connoît, et qu’il n’à pas au 
mème degré quand il en est privé; lorsqu'il a été qe, 
cipité d’une de ses dissolutions par le zinc, et qu’on 
le chauffe fortement au chalumeau , il se PA en 
une espèce de fumée blanche, et disparoît entièrement. 
Une expérience que nous croyons devoir rapporter ici, 
nous avoit déja fait soupçonner sa volatilité. Après 
avoir séparé par l'alcool, ainsi que nous l’avons dit 
plus haut, le muriate de fer de celui du nouveau métal, 
nous Bodies ce dernier à une chaleur doués, 
et nous obtinmes 3 grammes + d’une poudre noire qui 
